Silber-Extractions- Versuche in Tajova. 
125 
bottichen, eine leichte Ueberwachung des Laugenstandes und ein harmonisches 
Ineinandgreifen der Manipulation bewerkstelliget. 
Es war durch diese erste Versuchsperiode dauernd — vom 10. Juni 1850 
bis 6. Februar 1851 — demnach die praktische Anwendbarkeit der Augustin- 
schen Entsilberungsmethode auf die hier in die Manipulation gelangenden 
kupferhältigen Zeuge mit den Anfangs erwähnten Halten dargethan. 
Rücksichtlich der Betriebsergebnisse war die erreichte Entsilberung bis 
auf einen Halt von durchschnittlich lV 4 Quintei — verglichen mit den Resul- 
taten der früheren Verbleiung, welche diese Zeuge, bei zweimaligem Schmel- 
zen, unter grossem Kohlverbrande mit einem bedeutenden Bleiverluste, nur auf 
durchschnittlich 3 Quintei herabbrachte, — immerhin sehr günstig zu nennen. 
Bezüglich des möglichen Metallverlustes wurden seit December sowohl über 
das Verhalten der verschiedenen Producte bei der docimastischen Probe, sowie 
bei den verschiedenen Zweigen des gesammten chemischen Processes im 
Grossen genaue Versuche abgeführt, wobei insbesondere die Zersetzung der 
Metallsalze bei der Röstung, bei der Auslaugung und Fällung wuchtige Auf- 
schlüsse gewährte. 
IL Versuchs-Periode. 
Sie begreift in sich die seit 7. Februar bis 30- April 1851 nach voll- 
ständigem Abschlüsse der ersten Periode abgeführten Versuche mit rei- 
cheren Zeugen. 
Zur Entsilberung wurden bestimmt: 
Alfgebirger Anreichleche mit 8*75. — 9*25 Lth. Silber 
und 30 — 32*00 Pf. Kupfer. 
Altgebirger Anreichspeise mit 9-5 — 13*25 Lth. Silber 
und mit 22*75 — 24*25 Pf. Kupfer. 
Das Schema des Processes blieb, einige unwesentliche Umänderun- 
gen in den Zeitverhältnissen hei der Fällung u. s. w. abgerechnet, dasselbe 
wie früher. 
1. Versuchs-Abschnitt. 
Beschickung. Es wurde auch hier dasselbe Verhältniss wie zuletzt, 
nämlich Anreichleche — 22*00 Pf. 
Anreichspeise — 2*00 Pf. 
24*00 PL 
auf eine Stampfvormaass gewählt, und blieb sich meistens gleich. 
Röstu ng. Die bedeutend feiner gemahlenen und gesiebten Mehle wur- 
den in Posten von 400 Pf. mit dem Kohlenzuschlage von 4 — 5% und 2% 
Salz mit 40 — 50 Pf. Gaarmehl in beiden Doppelflammöfen der Röstung 
unterzogen. Die Temperatur wurde niederer als früher gehalten, hingegen 
die Zeit etwas verlängert, um Silberabgänge möglichst zu vermeiden. Die 
Mehle waren wegen ihrem höheren Antimonhalt etwas schwerer zu be- 
handeln. 
